浸透拡散型亜硝酸リチウム『プロコン40』を用いた塩害・中性化・ASR補修技術プロコン40 亜硝酸リチウム併用型ひび割れ注入工法リハビリシリンダー工法
特徴

施工仕様スプリング圧による自動注入器！
ひび割れ注入『リハビリシリンダー工法』は、注射器型のひび割れ注入器『リハビリシリンダー』を用いてコンクリートのひび割れを充填、閉塞させる補修技術です。
『リハビリシリンダー』に内蔵された特殊スプリングにより、シリンダー内部にセットしたひび割れ注入材を最後まで一定圧力で自動注入することができます。

流動性に優れた超微粒子セメント系注入材！
ひび割れ注入『リハビリシリンダー工法』に使用する注入材は超微粒子セメント系注入材です。
そのスラリーは粘性が低く流動性に優れているため微細なひび割れにも浸透し、緻密な硬化体を形成します。
また、超微粒子セメント系注入材に先立って浸透拡散型亜硝酸リチウム『プロコン40』を先行注入することによってひび割れ内部の湿潤状態が長期間持続し、注入材の充填性がさらに向上します。

塩害・中性化・ASRによるひび割れに対応！
一般的なひび割れ注入工法の目的は、ひび割れ閉塞とそれに伴う劣化因子の遮断です。
しかし、『リハビリシリンダー工法』は単にひび割れを閉塞させるだけの工法ではありません。使用材料として超微粒子セメント系注入材に浸透拡散型亜硝酸リチウム『プロコン40』を併用しますので、注入材によるひび割れ閉塞に加えて、亜硝酸リチウムによる鉄筋腐食抑制効果およびASR膨張抑制効果を付与することができます。公共土木施設の長寿命化に資する技術に登録！
！
「リハビリシリンダー工法」は、広島県の公共土木施設の長寿命化に資する技術の区分3（推奨技術）に登録されています。

注 入 装 置：自動注入器「リハビリシリンダー」注 入 材：超微粒子セメント系ひび割れ注入材 ＋ 浸透拡散型亜硝酸リチウム『プロコン40』注 入 圧 力：0.1MPa〜0.2MPa程度ひび割れ幅：0.2㎜〜10.0㎜程度

施工手順１．施工面を高圧洗浄またはディスクサンダー等により下地処理します。
２．
リハビリシリンダーを固定する座金をひび割れに沿って250mm間隔で設置します。
３．座金間のひび割れをポリマーセメントペーストにてシールします。
４．
リハビリシリンダーに『プロコン40』を充填し、座金にセットしてひび割れ内に先行注入します。
５．超微粒子セメント系注入材をリハビリシリンダーに充填し、座金にセットしてひび割れに本注入します。
６．注入材が硬化した後、リハビリシリンダーと座金を撤去し、シール材を除去します。

工法概念図

施工事例ひび割れ注入工1 . 座金取り付け2 . ひび割れシールリハビリシリンダー設置状況プロコン40座金設置状況超微粒子セメント材3 .『プロコン40』
先行注入4 . 超微粒子セメント系ひび割れ
注入材注入5 . 注入材硬化後、座金・シール材撤去プロコン40先行注入の状況2022.3改訂超微粒子セメント系注入材本注入の状況一般社団法人 コンクリートメンテナンス協会事務局／〒730 -0053 広島市中区東千田町2-3-26TEL082 - 541- 0133h ttp : / / w w w . j - c m a . j p浸透拡散型亜硝酸リチウム『プロコン40』を用いた塩害・中性化・ASR補修技術

リハビリ断面修復工 法プロコン40特NETIS：CG-220003-A徴亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタルによる劣化部の修復！
リハビリ断面修復工法は、塩害・中性化・ASRで劣化したコンクリートの断面修復に適しています。断面修復材はポリマーセメントモルタルに鉄筋腐食抑制効果をもつ亜硝酸リチウムを混入して塗布する部分と、ポリマーセメントモルタル単体を塗布する部分の2層構造とします。
ポリマーセメントモルタルは付着力に優れたものを使用し、母材コンクリートとの一体性を確保することが出来ます。
また、左官工法、湿式吹き付け工法での施工が容易で、組織が緻密であるため中性化も進行しにくくなり、耐久性に優れます。

亜硝酸リチウムによる塩害・中性化抑制効果の付与！塩害や中性化などで劣化したコンクリート構造物に対し、リハビリ断面修復工法を適用する場合、まず、劣化したコンクリートをハツリ取り、露出した鉄筋表面に防錆材として、『プロコン40』を塗布します。
その後、浸透拡散型亜硝酸リチウム『プロコン40』を混入したポリマーセメントモルタルで断面修復します。
このときの『プロコン40』の混入量は一律137.5kg/㎥で、これは亜硝酸リチウム固形分で55㎏/㎥に相当します。
これにより、鉄筋周囲の亜硝酸リチウムによる防錆雰囲気を持続させ、鉄筋の腐食を長期にわたって抑制します。

1 着工前、劣化の状況2 はつり完了●着工前は，床版橋下面の一部に鉄筋露出が見られていた。●たたき点検の結果、斜線部の範囲にコンクリートの浮きが確認された。

●断面修復を行う範囲のはつり作業完了。
●着工前の写真と比べると、コンクリートの浮きが生じていた範囲の鉄筋も、既に腐食していたことがわかる。

3 鉄筋ケレン4 鉄筋防錆材塗布

施工仕様補 修 方 法：左官工法・湿式吹き付け工法による断面修復断面修復材：（1層目）浸透拡散型亜硝酸リチウム『プロコン40』含有ポリマーセメントモルタル（2層目）ポリマーセメントモルタル『プロコン40』鉄筋防錆剤：浸透拡散型亜硝酸リチウム●腐食した鉄筋の表面をディスクサンダー等によりケレンし、入念に錆を落とす。

●鉄筋防錆剤およびプライマーとして、鉄筋・はつり面に亜硝酸リチウムを塗布する。

施工手順1.コンクリートの脆弱な範囲を電動ピック等ではつり取ります。
はつり深さは、鉄筋断面の半分が露出する程度とします。
2.腐食した鉄筋の露出面をディスクサンダー等によりケレンし、入念に錆を落とします。
3.
『プロコン40』を、鉄筋表面およびはつり面に塗布します。
4.『プロコン40』を137.5kg /㎥（亜硝酸リチウム固形分で55㎏/㎥相当）含有したポリマーセメントモルタルを用いて、はつり面から鉄筋を10㎜覆う厚さまで修復します。
5.残りの範囲をポリマーセメントモルタルで修復します。

亜 硝 酸リチウム5 5 k g /㎥ 配 合
試験項目

試験方法基

準値

物性例
試験結果4時間34分

断面修復材JIS A 6909の外観断面修復材は均一で、われ、はがれ、ふくれのないことわれ、はがれ、ふくれは見られない断面修復材の硬化収縮率は0.05％0.049％反りにより反りかえりがないことない断面修復材の熱膨張係数は2.0 10-5/℃以下であること0.86 10-5/℃コンクリートと断面修復材との 湿潤時：2.4N/㎜コンクリート
温冷繰返し試験後：JSCE K 561 付着強度は1.5N/㎜ 以上でとの付着性あること3.7N/㎜
22圧 縮 強 度 JIS R 5201補修設計で定めた設計基準強度以上であること60.6N/㎜2※試験例であり、保証値ではありません。
※リペアミックスＪ１にプロコン40を混入した物性値です。

2022.10改訂

既設鉄筋① 不良部はつり除去② 浸透拡散型亜硝酸リチウム塗布硬化収縮性 JIS A 1129-3 以下であること、硬化に伴う発熱 かえりは見られ26 断面修復工完了●鉄筋周囲は亜硝酸リチウムを含有した防錆材およびポリマーセメントモルタルで覆われているため、以後の鉄筋腐食反応が抑制される。

施 工 概 念 図硬 化 時 間 JIS R 5201断面修復材の固化時間は1時間以上であること熱 膨 張 性 JIS K 69115 断 面 修 復●亜硝酸リチウムを混入したポリマーセメントモルタルにて鉄筋付近を修復したあと、残りの範囲をポリマーセメントモルタルにて埋め戻す。

③ 亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル埋め戻し

10㎜亜硝酸リチウムの混入量固形分55㎏/㎥④ ポリマーセメントモルタル埋め戻し一般社団法人 コンクリートメンテナンス協会事務局／〒730 -0053 広島市中区東千田町2-3-26TEL082 - 541- 0133h ttp : / / w w w . j - c m a . j p亜硝酸リチウム含有表面被覆用モルタルによるプロコン40特塩害・中性化・ASR補修技術リハビリ被覆工法徴

使用材料亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタルによる劣化因子の遮断！
リハビリ被覆工法のリハビリ被覆材には、『リハビリモルタル』（亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル）を使用します。
『リハビリモルタル』は付着性に優れているため、母材コンクリートとの一体性を確保することができます。
また、組織が緻密であるため、劣化因子（水分、塩化物イオン、酸素、二酸化炭素など）の侵入を防ぐことができます。

亜硝酸リチウムによる塩害・中性化・ＡＳＲ抑制効果の付与！
従来の表面被覆工法の目的は、コンクリート表面から侵入してくる劣化因子を遮断することです。
しかし、ポリマーセメントモルタル系表面被覆材と亜硝酸リチウムを組み合わせることにより、表面被覆工本来の劣化因子遮断効果に加えて亜硝酸リチウムによる鉄筋腐食抑制効果及びＡＳＲ膨張抑制効果をコンクリート表層部に付与することが出来ます。
そのため、特に塩害、中性化、ASRの補修対策として適しています。

目的に応じた上塗りを選択により、耐久性の向上！

施工手順キープジョンK-１００（EVA系、トクヤマエムテック社製）プロコン４０（亜硝酸リチウム４０％水溶液、福德技研㈱製）リ ハ ビ リモ ル タル 試 験 成 績
項目補修方法 ： 左官工法・ローラーによる塗布被 覆 材 ：『リハビリモルタル』（亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル（プロコン40混入））防 錆 剤 ：『プロコン40』（浸透拡散型亜硝酸リチウム）材 齢 リハビリモルタル硬化体密度（ｇ/ ）
圧縮強度補修目的に応じて、アクリルゴム、ポリマー系塗膜、高分子系浸透性防水材等を使い分けるることにより、構造物の耐久性を向上することができます。

施工仕様モルキープ＃２０（プレミックスモルタル、㈱トクヤマエムテック社製）（Ｎ/㎟）
曲げ強度（Ｎ/㎟）

1日7日28日
1日7日
28日

付着強さ（Ｎ/㎟）標準仕様硬化収縮率（％）

1.42.26.5
8.8

備考4 4 16㎝供試体を容積256で除した値ＪＩＳ Ａ 1171：2000に準拠1.02.42.91.5試験条件：標準配合、20℃ 2℃封緘養生­0.021. 施工面を高圧洗浄またはディスクサンダー等により下地処理します。
2. コンクリート表面全体に『プロコン40』を塗布します。
（標準塗布量：0.3ｋｇ／㎡：塩分量によって塗布量を調整する。
）3. コンクリート表面全体に『リハビリモルタル』をコテまたはローラー、刷毛で塗布します。
（標準塗布量：2mm厚で約3kg/㎡（練り上がり後の重量））4. 高分子系浸透性防水材等を用いて上塗りを行い、『リハビリモルタル』層を保護します。
※ リハビリモルタル配合比／モルキープ＃20：キープジョンK-100：水：プロコン40＝25kg：1.6kg：4.8kg：3.2kg4 工 事 完了1 亜硝酸リチウム塗布●下地処理工完了後、コンクリート表面全体にプロコン40を塗布する。

●表面被覆工により外部からの劣化因子（水分）を遮断するとともに、コンクリート表層部は亜硝酸リチウムによって塩害・中性化・ASR対策を行う。

2 リハビリ被覆材●亜硝酸リチウムを含有したリハビリモルタルをコンクリート表面全体に塗布する。

3 上 塗り●高分子系浸透性防水材などを用いて上塗りを行い、亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル層を保護する。

2022.8改訂施 工 概 念 図（亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル）塗布①下地処理（高圧水洗ケレン）②『プロコン40』（浸透拡散型亜硝酸リチウム）塗布③『リハビリモルタル』（亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル）④高分子系浸透性防水材など一般社団法人 コンクリートメンテナンス協会事務局／〒730 -0053 広島市中区東千田町2-3-26TEL082 - 541- 0133h ttp : / / w w w . j - c m a . j p